734 R- Gans, Ueber die chemische oder physikalische Natur 
Gleichung an, so ist damit bewiesen, daß sich die sog. „Absorptions- 
verbindungen“ der Permutite (Aluminatsilikate) wie chemische 
Verbindungen verhalten. 
Die Werte für die so erhaltenen Konstanten sind nun in 
der Tat gut übereinstimmend, beispielsweise sind sie bei einer 
Versuchsreihe: 0,290 — 0,393 — 0,395 — 0,441, bei einer anderen: 
0,458—0,467 — 0,481 — 0,457 — 0,466 und bei einer dritten: 
0,525—0,457 — 0,481—0,451—0,468—0,459—0,443—0,442— 
0,477 \ 
Da die Aluminatsilikate im Permutit, sich somit dem chemischen 
Massenwirkungsgesetze anpassen, so können sie berechtigterweise 
als chemische Verbindungen angesehen werden. 
Wiegner hat dann auch andere künstliche und natürliche 
Silikate einer Untersuchung unterworfen, resp. zum Vergleich 
herangezogen : 
1. Von den bei verschieden langer Zeit auf über 
100 — 190° C erhitzten Permutiten sind keine vergleichenden 
Untersuchungen mit Silikaten von gleicher Dauer der Erhitzung 
von Wiegner ausgeführt worden. 
2. Diese vergleichenden Untersuchungen liegen bei den Sili- 
katen von Armsby 1 2 , die zweimal bei ihrer Herstellung auf 100° 
erhitzt wurden, vor. Die Werte für K 2 zeigen nur annähernde 
Konstanz (4,56 — 1,96—1,36 — 1,18 — 1,08 — 0,99 — 0,96). Es war 
das nicht anders zu erwarten, da beim Erhitzen ein Teil des 
Aluminatsilikats (s. oben) zerstört wird, und nun neben dem auf 
chemischer Grundlage beruhenden Austauschprozeß seitens des 
nicht zerstörten Aluminatsilikats auch physikalische Adsorptionen 
zum Ausdruck kommen, welche durch die stark entwickelte Ober- 
fläche der zerstörten Aluminatsilikatsubstanz bedingt werden. 
3. Die Versuche von F. H. Campbell 3 wurden mit Silikaten 
ausgeführt, welche durch Einwirkung von Natriumsilikat auf 
Aluminiumchlorid (anstatt auf Natriumaluminat) erhalten wurden; 
aber nur durch Verwendung mit Natriumaluminat wird die Her- 
stellung eines neutralen Aluminatsilikates gewährleistet. Im 
anderen Falle können saure Silikate entstehen, die neben dem 
Austauschprozeß auch noch eine Zersetzung des Neutralsalzes her- 
vorrufen. Das scheint auch bei den Silikaten Campbell’s der Fall 
zu sein. Die Werte für K 2 sind: 1,74 — 2,40 — 3,13 — 3,75 — 
4,06—4,33—4,66. 
4. Die Versuche früherer Forscher mit Bodenproben sind 
aus dem Grunde nicht ohne weiteres heranzuziehen, weil bei ihnen 
1 R. Gans, Ausführliche Tabellen siehe demnächst im Jahrb. d. 
Kgl. Geol. Landesanstalt. 
‘‘ Armsby, Landw. Versuchsst. 21. p. 402. 1878. 
3 F. H. Campbell, Landw. Versuchsst. 65. p. 247. 1907. 
